CO.MlJl.NAlSU.NS Df TA.NT.ALi:. 113 



carré, à base Irès-développée (fig. 5). Elles possèdent 

 un axe unique de double rélVaction. 



Il ne renferme pas d'eau de cristallisation et peut être 

 chauiî'é à 100 degrés sans perte de poids, du moins d'une 

 manière sensible pendant la première heure, car à la 

 longue ses cristaux perdent leur transparence, et éprou- 

 vent une perte continue indiquant une décomposition gra- 

 duelle. Quand on les chauffe rapidement ils décrépitent 

 violemment. 



Leur composition, semblable à celle du sel de potasse, 

 est représentée par la formule TaF^,2AzH*F. J'ai donné, 

 à propos du poids atomi(iue du tantale, le détail des ex- 

 périences relatives à la détermination de l'acide tantalique 

 produit par la décomposition de ce sel. Je n'en rappel- 

 lerai ici que le résultat moyen , ainsi que le dosage des 

 autres éléments. 



Ce sel peut se redissoudre dans l'eau et cristalliser de 

 nouveau sans altération, cependant si l'on chauffe long- 

 temps sa dissolution, elle se trouble et donne naissance à 

 un dépôt pulvérulent, comme cela a heu pour le sel de 

 potasse. 



